Entre em contato com a Locus e solicite mais informações sobre nossos serviços de locação de escritórios.

Neste trabalho foi utilizado o quartzo. FiguraFigura 4. Figura 4. Dois tipos de Pt estavam presentes, uma fase dispersa e uma fase cristalina as quais foram identificadas por infravermelho de CO. Na Tabela 2. Os valores de TOF calculados variaram no intervalo de 2x 10 -2 a 8x10 Na Figura 2.
Os dados de atividade e seletividade podem ser vistos na Tabela 2. CO Sel. O tratamento consistiu em reduzir o catalisador nas temperaturas de , , e K por 1 hora. Foi mostrado que o valor de OSC foi fortemente dependente da natureza do metal se oxidado ou reduzido.
Rh apresentou ser o melhor promotor para o OSC. Nos espectros foram Unidades Kubelka-Munk u. As amostras foram secadas em estufa a K por 12 horas. As amostras foram secas em estufa a K durante 12 horas. Inicialmente, a amostra foi reduzida a K por 1 hora. A mistura reagente foi obtida pelo arraste a vapor do cicloexano por uma corrente de H 2 utilizando um saturador mantido a temperatura de K. Figura 3. Pode se verificar pela Figura 3. Tabela 4. A atividade foi medida nas temperaturas de , , e K.
Em seguida interrompeu-se o fluxo de H 2 e as medidas foram realizadas durante 6 horas. Em seguida foi alimentado com O 2 puro e, em seguida, CH 4. Os testes de atividade foram conduzidos a , , e K. Na Tabela 4. Os difratogramas para as amostras contendo Pt foram semelhantes aos difratogramas de seus respectivos suportes. Entretanto, os xidos de metais de transio so muito mais resistentes a temperaturas elevadas [6].
Entre os metais nobres, Pd e Pt so os mais estudados. PdO se forma aproximadamente entre e C sendo estvel em ar em presso atmosfrica at temperatura de C. Acima desta temperatura, a espcie estvel Pd metlico. Ao contrrio, PtO2 altamente instvel. Comparado a PdO, ele se decompe em temperatura muito menor, em.